175 
dede, forinden den sættes paa Ovnen, Lliver, ved Hjelp af en 
gelinde Glodning, hærdet, og da efterat samme er nogenledes 
forfinet, yorder forsmeltet. Denne Forfinelse er overalt 
at anbefale, endog ved Brugen af den letsmeltelige Bjergart, 
saasom Flusspatlien ^ efterdi disse Ting saameget snarere gjen- 
nemtrænges og gjores smeltelige af Heden , samt beqvemmere 
til at gjore de med Ertzen blandede strængere smeltelige Steen- 
arter med sig smeltelige , hvilket skeer hastigst, naar disse over- 
alt kan blive angrebet. 
Disse omtalte naturlige Blandinger éré alle af ringe Jern- 
gehalt, og desaarsag især anvendelige ved Kobbererzsmekninger. 
Som smeltulige af Naturen sammensatte Bjergarter kan end- 
videre de mærkes, som ere meget mere jernhaltige ogfolgelig især 
anvendelige ved Jern-Smeltningerne s. S. sort Wakke og Trap, 
Horn blænd arterne (Gronsteen kaldet) Skjorl og Granat. 
Disse 2de sidste undtagne, ere de ovrige letsmelteligere 
end ovenjiieldte Arter ^ som kommer af den indblandede Jern- 
kaik, hvoraf ogsaa disse, naar de\ ere smeltede, have en sort 
og morkgron Farve. — Ogsaa disse befordrer Ertz-Smeltnin- 
gen mest, naar de forbruges i en forklejnet Tilstand. 
• Men foruden de almindelige, enkelte aldeles usmeltelige 
og deraf sammensatte Bjergarter, findes Ertzerne ogsaa, nu 
og da beblandede med en tredie Axt, som i Henseende til 
sammes Forhold i Smeltilden, mere nærmer sig en stræng end 
letsmeltelig Forhold. Disse ere Glimmer, Talk, skjor^ Asbest, 
Fitsteen og de sorte Leer-Skiffer-Arter , i hvilke Bitterjorden, 
dog mest i de forste. Synes at udgjore Hoved-Bestanddelene, 
Disse Arter afvige i deres Smeltelighed, naar de beblandes med 
de almindelige forstbemeldte Jordarter, derudi, at Blandingen, 
under Smeltningen^ ej som hiine, gaae i en Jevn-Foreening, 
